6.3.2.2. Propriedades de tração As propriedades mecânicas do aço de um cilindro ou de um invólucro prontos devem cumprir o disposto no ponto A.1 (apêndice A do presente anexo). O alongamento mínimo do aço deve ser de 14 %. 6.3.2.3. Propriedades sob impacto As propriedades sob impacto do aço de um cilindro ou de um invólucro prontos devem ser determinadas em conformidade com o disposto no ponto A.2 (apêndice A do presente anexo). Os valores correspondentes não podem ser inferiores aos constantes do quadro 6.2 do presente anexo. 6.3.2.4. Propriedades de flexão As propriedades de flexão do aço inoxidável soldado de um invólucro pronto devem ser determinadas em conformidade com o disposto no ponto A.3 (apêndice A do presente anexo). 6.3.2.5. Exame macroscópico da soldadura Deve ser realizado um exame macroscópico para cada tipo de processo de soldadura. Este exame deve revelar uma fusão completa e não devem ser detetados quaisquer defeitos de montagem ou inaceitáveis, em conformidade com o nível C da norma EN ISO 5817. 6.3.2.6. Resistência à fissuração sob efeito de sulfureto Se o limite superior da resistência à tração especificado para o aço ultrapassar 950 MPa, o aço do cilindro ou do invólucro prontos é submetido a um ensaio de resistência à fissuração sob efeito de sulfureto, em conformidade com o ponto A.3 do apêndice A do presente anexo, devendo cumprir as exigências nele previstas. 6.3.3. Alumínio 6.3.3.1. Composição As ligas de alumínio devem respeitar os métodos da Aluminium Association relativos aos sistemas de ligas específicos. Em nenhuma liga de alumínio podem os limites de impurezas do chumbo e do bismuto exceder 0,003 %. 6.3.3.2. Ensaios de corrosão As ligas de alumínio devem cumprir o disposto no ponto A.4 relativamente aos ensaios de corrosão (apêndice A do presente anexo). 6.3.3.3. Fissuração sob o efeito de carga As ligas de alumínio devem cumprir o disposto no ponto A.5 relativamente aos ensaios de fissuração sob o efeito de carga (apêndice A do presente anexo).